402 



Mineralogie. 



der optischen Axen und Grösse ihres Winkels stimmen nach Verf. mit 

 denen des rhombischen Perowskitindividuums überein [ob dies genügend 

 begründet ist? Kef.]. — CaO.TiO 2 löst sich in der Schmelze von Na 2 0. 

 3 Ti O 2 auf ; das Ganze erstarrt zu Nadeln , die denen des Na 2 . 3 Ti O 2 

 gleichen und dieselbe optische Orientirung haben. Ihr spec. Gew. steigt 

 mit der Zunahme von Ca . Ti O 2 in der Masse. — Beim Zusammen- 

 schmelzen von CaO und TiO 2 mit Fl Na wurden in der im" übrigen 

 amorphen Schmelze rutilähnliche Nadeln erhalten, die optisch und krystallo- 

 graphisch mit dem Salz Na 2 . 3 Ti O 2 übereinstimmten und Na und Ti 

 enthielten. 



Darstellung von Perowskit. Geschmolzenes Na 2 C0 3 wurde 

 in einem Tiegel mit etwa dem dritten Theil Ca C O 3 gesättigt und mit der 

 gluthflüssigen Ti 2 -Schmelze zusammengegossen. Unter Trübung setzt sich 

 ein Niederschlag ab. Nach 5—10 Minuten Erhitzung wird abgekühlt und 

 die Soda fortgelöst. Es bleibt ein braunes Pulver glänzender 0,05 — 0,07 m 

 grosser Krystalle zurück, meist Würfel, z. Th. mit Oktaeder, Oktaeder mit 

 untergeordnetem Würfel sind seltener. Die Krystalle zeigen hohe Doppel- 

 brechung mit feiner Gitterstructur parallel den Würfelkanten und Felder- 

 theilung der würfeligen Formen nach den Diagonalen. Auf den Oktaeder- 

 flächen verläuft die Theilung nach den Halbirenden der Winkel. Jeder 

 Körper stellt also einen Complex von zwölf Individuen dar, deren jedes 

 von zwei Prismenflächen mit Winkel von 90° (eben den Würfelflächen) 

 sammt zwei Domenflächen (den Oktaederflächen) und vier Pyramidenflächen 

 (Rhombendodekaederflächen) , die zugleich Verwachsungsflächen sind, be- 

 grenzt ist. Auslöschung ist parallel zur Würfelkante, welche Richtung 

 kleinerer optischer Elasticität ist. Polarisationsfarben der Complexe weiss 

 und blaugrau I. 0. Tief braun gefärbte Krystalle erscheinen z. Th. optisch 

 homogen, sehr schwach doppeltbrechend. Zwillingsartige Verwachsung dreier 

 aufeinander senkrecht orientirter Individuen kommen vor, von denen jedes 

 schon Lamellarpolarisation zeigt. Endlich erscheint bei Krystallen, an 

 denen Würfel und Oktaeder etwa gleichmässig entwickelt sind, eine Felder- 

 theilung, bei der die Zwillingsgrenzen auf den Würfelflächen den Krystall- 

 axen parallel gehen, die Auslöschung parallel zur Diagonale verläuft ; diese 

 ist zugleich Eichtung kleinerer optischer Elasticität. Der Krystall besteht 

 also aus acht Individuen, die in den Axenebenen aneinander grenzen. 

 Bisweilen beobachtet man Krystalle, wo die Oktaederflächen in sechs Felder, 

 von den Kanten und Ecken her, getheilt sind. Die Analyse des Krystall- 

 pulvers ergab 59,43 TiO 2 , 41,01 CaO, 0,49 Fe 2 O 3 , während CaO.TiO 2 , 

 58,86 Ti O 2 , 41,14 Ca erfordert. 



Calciumsalze der Niobsäure. Die Salze 2 CaO . Nb 2 3 und 

 CaO.Nb 2 5 sind von Joly und Larsson in rhombischen Modiflcationen 

 schon dargestellt worden. Anscheinend gelang es Verf. auch eine reguläre, 

 anomal doppeltbrechende, aber nicht näher bestimmbare Modification, die 

 er jedoch für 2 CaO .Nb 2 5 hält, zu erzeugen. Eine Schmelze von 20 g 

 CaCl 2 , l,83gNb 2 5 (eisenhaltig), 7 g FNa gab im Gebläseofen zweierlei 

 Nadeln und gelbe isotrope pyrochlorartige, daneben auch anomal doppelt- 



